المواصفة القياسية الكويتية  
KWS 884/2018 
 
 
 
 
 
 
الأصباغ (الدهانات) نصف لامعة ذات الاساس الألكيدي 
(للإستخدامات العامة) 
 
Semi Glossy Alkyd Paint for (General Uses)  
 
 
 
 
 
  
 
 
الهيئة العامة للصناعة 
دولة الكويت 
 
مواصفة قياسيةكويتية                                                            
  
1 
 تقديم 
 
تمثل إدارة المواصفات والمقاييس جهاز التقييس الوطني بدولة الكويت وهي عضو مؤسس في هيئة التقييس لدول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي هيئة إقليمية تضم في عضويتها أجهزة التقييس الوطنية في الدول 
الأعضاء، ومن مهام الإدارة إعداد المواصفات القياسية واللوائح ال فنية الكويتية بواسطة لجان فنية متخصصة . 
 
قامت اللجنة الفنية بدراسة  وتحديث المواصفة القياسية الكويتية رقم  KWS 884،التعاريف والتصنيف  
والخصائص وبطاقة البيانات مع إدخال تعديلات فنية عليها وذلك وفق القرار الوزاري الصادر بشأنها . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مواصفة قياسيةكويتية                                                            
  
2 
 الهيئة العامة للصناعة  
إدارة المواصفات والمقاييس  
 
 
 
 
المشروع النهائي المعتمد  
 
        
1 - 2 - 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 الدهاناتنصف لامع ة ذات الأساس الألكيدي (للاستخدامات  العامة) 
 م.ق.ك. رقم 1998/884  
 مواصفة قياسيةكويتية                                                            
  
3 
  
الأصباغالدهانات ) نصف لامعة ذات الأساس الأ لكيدي (للاستخدامات العامة) 
 
1 المجـــــال 
 1.1   تختص هذه المواصفة القياسية الكويتية بمتطلبات وطرق الاختبار الخاصة بالدهاناتالألكيدية            
        (الزيتية) نصف لامعة وكذلك دهانات الأساس للتلوين كوجه نهائي و المستخدمة في الدهانات  
 الألكيدية نصف لامعة للأعمال العامة وعلى الأسطح الخرسانية والحديدية والخشبية  (و ليس 
الدهانات الاولية أو البريمير).  
 
  
2 المراجع التكميلية   
2.1    GSO ISO 1513  الدهانات والورنيشات – فحص وتجهيز العينات للاختبار. 
2.2 GSO ISO 1514  الدهانات والورنيشات - الالواح القياسية للاختبار.  
2.3 GSO ISO 2808  الدهانات والورنيشات – تعيين سمك طبقة الطلاء. 
2.4 GSO ISO 15528  الدهانات والورنيشات  – المواد الأولية للدهانات والورنيشات – طرق اخذ 
العينات. 
2.5 GSO ISO 3270  الدهانات والورنيشات – درجات الحرارة والرطوبة التك يف والاختبار.  
2.6 GSO ISO 2811 -1  الدهانات والورنيشات  – تعيين الوزن النوعي الجزء الأول: طريقة بيكنومي تر. 
2.7 GSO ISO 6504 -3  الدهانات والورنيشات – تقدير قوة الاخفاء الجزء الثالث: تقدير نسبة تباين 
الدهانات خفيفة اللون في معدل انتشار ثابت.  
2.8 GSO ISO 2884 -2  الدهاناتوالورنيشات  – تحديد اللزوجة باستخدام جهاز قياس اللزوجة 
المحوري الجزء الثاني: تشغيل جهاز القرص أو الكره عند سرعة دوران محدده.  
2.9 GSO ISO 3251  الدهانات والورنيشات والمواد البلاستيكية – تحديد المواد غير المتطايرة.  
2.10 GSO ISO 2813  الدهانات والورنيشات – – تحديد قيمة اللمعان عند زاوية قياس  20°أو 60° 
أو85° . 
2.11 GSO ISO 9117 -4  الدهانات والورنيشات – اختبارات الجفاف الجزء الرابع: الإختبار باستخدام 
التسجيل الميكانيكي. 
2.12 ASTM D 2486 (الحك والغسيل) طرق اختبار قياسية–  مقاومة الحك لأصباغ الحائط.  مواصفة قياسيةكويتية                                                            
  
4 
 2.13 ISO 2812 -4  GSO الدهانات والورنيشات- تحديد مقاومة السوائل الجزء الرابع: طرق التبقيع 
2.14 ISO 1524 GSO الدهانات والورنيشات - تحديد نعومة الطحن. 
2.15 GSO ISO 1523  الدهاناتو الويرنيشات – اختبار درجة الوميض . 
2.16 GSO ISO 3856-1  الدهانات والورنيشات  تعيين المواد المعدنية الذائبة – الجزء الأول : تعيين 
محتوى الرصاص طريقة قياس الطيف من الامتصاص الذرى باللهب وطريقة قياس الطيف الضوئي 
داى ثايزون.  
GSO ISO 11890-1 2.17  الدهانات والورنيشات  – تعيين محتوى المركب العضوي المتطاير-  الجزء 
الأول: طريقة التمييز.  
        GSO ISO 11890-2  الدهانات والورنيشات  – تعيين محتوى المركب العضوي المتطاير-  الجزء 
الثاني: طريقة الكرماتوجرافيا الغازية.  
GSO ISO 1519   2.18  الدهانات و الورنيشات  – اختبار الثني (المغزل الإسطواني)  
 3التصنيف 
 3.1تصنف الأصباغ (الدهانات) الألكيدية نصف لامعة للاستخدام الداخلي الى  
      صنف (أ) – ممتاز (Premium )      . 
      صنف (ب– متوسط (Medium )  . 
     وكل الأصناف السابقة تشمل اللون الأبيض وثلاث أنواع من الأساس: أساس(أ) للألوان الفاتحة ،  
      أساس (ب) للألوان المتوسطة ، أساس (جـ) للألوان الداكنة. 
4 التعاريف  
4.1  دهان زيتي نصف لامع: 
دهان تركيبي يعطي عند جفافه طبقة نصف لامعه . 
 
4.2 مظهر نهائي: 
نصف لامع . 
 
4.3 وسطحامل:  
يجب ان يحتوي الوسط الحامل على زيت قابل للجفاف او رات ينج الكيدي او خليط منهما كما  
يحتوي  على  مذيب مناسب او خليط من المخففات والمواد المحسنة المضافة . مواصفة قياسيةكويتية                                                            
  
5 
  
4.4 الأخضاب 
يمكن استخدام اي اخضاب و مواد ناشرة مناسبة بشرط ان يطابق المنتج النهائي  كل متطلبات 
هذه المواصفة القياسية . 
 
4.5    الأساس 
 
هو مادة شبه نهائية للدهان قابلة للتلوين ومقسم إلى 3 أنواع ( أ) و (ب) و (ج)  حسب درجة 
اللون للمنتج النهائي. 
 
 4.6 التجلد 
 
              تكون طبقة جلدية سطحية على الدهانات أو الورنيشات في الوعاء .  
 
4.7 الإعتام 
 
  هو قدرة طلية الدهان على اعتام أو إخفاء السطح السفلي المطلي.  
 
4.8 زمن الجفاف: 
 
  الزمن الذي انقضى بين استخدام طلية  الدهان والوصول الى حالة الجفاف المحدد. 
 
4.9   التقشيرالرفع) : 
 
        الإخفاق الذي يحدث بسبب انتفاخ طبقة جافة من الدهان أو الورنيش وذلك عند الطلاء بطبقة    
        أخرى وتظهر عادة على هيئة التواءات.  
 
4.10 الانتفاخ(التورم):  
  
هو اخفاق يحدث في طبقة الطلاء او الدهان الجافة وعادة ما يظهر على شكل تجعدات حين يتم 
طلاءها بطبقة أخرى فوقها.       
 
 
 
 
 
 
 
 مواصفة قياسيةكويتية                                                            
  
6 
 5  المتطلبات 
 
5.1        التركيب  
 
           يتكون الدهان الألكيدي (الزيتي)  من خضب مع مو اد باسطة مناسبة بنسب متناسبة في و سط  
      ألكيدي (زيتي)أو أي نوع من الألكيدات الصناعية مع أي مقومات أخرى مناسبة لإنتاج  مادة الدهان       
          التي تحقق متطلبات هذه المواصفة . 
5.2 خصائص التطبيق 
 
       يجب أن يتصف الدهان بخواص تطبيقية مرضية عند استخدامه طبقاً لتوصيات المصنعين و ان  
تكون طبقة الطلاء أو الصبغ الجافة لامعة وجيدة الالتصاق وخالية من اي عيوب سطحية مثل 
التسييل او التحبب والتجعد والتشقق والنقر او اي عيوب سطحية اخرى . بعد مرور 24 ساعة
كحد أقصى من الجفاف بالهواء. 
 
5.3   الحالة في الوعاء 
 
         يجب أن يكون الدهان خاليا من الحبيبات أو الطبقات السطحية المتجلدة أو الكتل ، وأن لا يظهر   
        الخضب ترسب أو تكتل غير الذي يمكن إعادة دمجه في الدهان بحيث يكون في حالة ناعمة  
        ومتجانسة.  
  
5.4 خواص الحفظ : 
      يحتــفــظ الصبغ بخواصه اذا مــــا ترك في عبواتــــــه الأصليــــة محكمــة الغلــق بعيدا عن أشعة الشمس    
          المباشرة لمدة لا تقل عن 12 شهراً بدون أن تتكون قشرة متجلدة سميكة على السطح او تغلظ القوام  
          خلال هذه الفترة وفي حالة حدوث ترسيب فيمكن اعادة خلطه بسهولة.  
 
5.5 مظهر الطبقة الجافة ( التشطيب ) : 
 
      عند تمام جفاف طبقة الدهان حسب الفترة الزمنية المحددة في الجداول المرفقة لكل صنف (للجفاف  
      السطحي والجفاف التام) يجب أن يكون ناعم ذو التصاق راسخ (ثابت) . 
      و يكون بعد الدهن المباشر خالي من علامات الفرشاة أو الارتخاء او الالتواءات و يجب ألا   
      يتعارض بأ ي طريقة مع اعتبارات المظهر النها ئي لطبقة الدهان المحضرة بنفس الطريقة وفي نفس  
      الوقت من العينة المرجعية المتفق عل يها . 
  مواصفة قياسيةكويتية                                                            
  
7 
 5.6  المتطلبات 
  يوضح الجدول رقم ( 1) المتطلبات الخاصة بالصنف الممتاز ( Premium )  والجدول رقم 2) المتطلبات 
  الخاصة بالصنف المتوسط (   (Medium ،ودهانات الأساس لكل صنف  وكذلك الأصباغ الملونة من 
بلد المنشأ وفق تصنيف درجة اللون ونوع الأساس التي يتم تحديدها من قبل العميل:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مواصفة قياسيةكويتية                                                            
  
8 
 جدول1) 
 جدول الدهانات الالكيدية نصف لامعة صنف ممتاز( Alkyd paints -Premium / Semi -Gloss)  
Premium /Semi-Gloss  
Test Description  اللون الأبيض  
White)  أساس أ  
Base A)  أساس ب  
Base B)  أساس جـ  
Base C)  
Specific gravity  
ISO 2811 -1  
(Minimum )  1.2 1.2 1.2 1.1 
Opacity - % 
ISO 6504 -3  
(Minimum )  90 90 80 NA 
Viscosity - poise  
 ISO 2884 -2 5-12 5-12 5-12 5-12 
Gloss  
ISO 2813 ) at angle 60°) 20-50 20-50 20-50 20-50 
Surface Dry Time – Hrs. 
ISO 9117 -4 at film thickness 100 µ m 
(Maximum ) 3  
3 
  
3  
3 
Full Dry / Dry to hardness - Hrs. 
ISO 9117 -4 at film thickness 100 µ m 
 (Maximum )  24 24  24  24  
Scrub resistance * 
ASTM D2486  at film thickness 100 µ m 
(Minimum 3000 cycles )  pass pass pass pass 
Fineness of Grind - Micron  
ISO 1524  40-50 40-50 40-50 40-50 
Flash point - °C  
ISO1523 
(Minimum )  35 35 35 35 
Lead - wt.%  
ISO 3856 -1 
(Maximum )  0.06 0.06 0.06 0.06 
Water Resistance  
ISO 2812 -4 (for 4 hrs.)  pass pass pass pass 
Non Volatile Material - wt.%  
ISO 3251  
(Minimum)  60 60 60 45 
Volatile Organic Compound - g/L 
ISO 11890 -1/ ISO 11890 -2 
 (Maximum)  475 475 475 475 
Elasticity Bend  
ISO 1519  at 3mm  pass pass pass pass 
* يشترط لعينة الاختبار لتكون مقبولة أن لا تتجاوز المنطقة المكشوفة في اتجاه طولي مع حركة سريان الفرشة5mm   
*For any test sample the exposed area should not exceed (Maximum 5mm) along the same direction of the brush mark .  مواصفة قياسيةكويتية                                                            
  
9 
 جدول2) 
الدهاناتالالكيدية نصف لامعة  - صنف متوسط( Alkyd paints -Medium / Semi-Gloss )  
Medium /Semi-Gloss  
Test Description  اللون الأبيض  
White)  أساس أ  
Base A)  أساس ب  
Base B)  أساس جـ  
Base C)  
Specific gravity  
ISO 2811 -1  
(Minimum )  1.1 1.1 1.1 1.1 
Opacity - % 
ISO 6504 -3  
(Minimum )  90 90 80 NA 
Viscosity - poise  
 ISO 2884 -2 5-12 5-12 5-12 5-12 
Gloss  
ISO 2813 ) at angle 60°) 20-50 20-50 20-50 20-50 
Surface Dry Time – Hrs. 
ISO 9117 -4 at film thickness 100 µ m 
(Maximum )  4 4 4 4 
Full Dry / Dry to hardness - Hrs. 
ISO 9117 -4 at film thickness 100 µ m 
 (Maximum )  24  24  24  24  
Scrub resistance * 
ASTM D2486  at film thickness 100 µ m 
(Minimum 2 000 cycles )  pass pass pass pass 
Fineness of Grind - Micron  
ISO 1524  40-50 40-50 40-50 40-50 
Flash point - °C  
ISO1523 
(Minimum )  35 35 35 35 
Lead - wt.%  
ISO 3856 -1 
(Maximum )  0.06 0.06 0.06 0.06 
Water Resistance  
ISO 2812 -4 (for 4 hrs.)  pass pass pass pass 
Non Volatile Material - wt.%  
ISO 3251  
(Minimum)  50 50 50 45 
Volatile Organic Compound - g/L 
ISO 11890 -1/ ISO 11890 -2 
 (Maximum)  475 475 475 475 
Elasticity Bend  
ISO 1519  at 3m  pass pass pass pass 
* يشترط لعينة الاختبار لتكون مقبولة أن لا تتجاوز المنطقة المكشوفة في اتجاه طولي مع حركة سريان الفرشة5mm   
*For any test sample  the exposed area should not exceed (Maximum 5mm) along the same direction of the brush mark .  مواصفة قياسيةكويتية                                                            
  
10 
 6      أخذ العينات 
6.1   تؤخذ عينة ممثلة من إرسالية الدهان لا تقل عن 4 لتر أو 1 جالون أمريكي وفق الطريقة المنصوص
عليها في البند 2.4. 
6.2   يجب أن تجهز العينات للاختبار وفقالبند2.1 والبند2.2. 
 
7     التعبئة 
7.1  تعبأ الدهانات من قبل المصنع في أوعية مناسبة ونظيفة وجافة ومحكمة الاغلاق  وغير قابلة 
للتفاعل مع محتوى العبوة  بحيث يكون النقص عن حد الامتلاء 15 % كحدأقصى. 
7.2   يسمح بتفاوت في المحتويات مقداره ± 2 .% 
    
    
8 البياناتالايضاحية:  
 يجب أن توضع البيانات التالية على كل وعاء باللغة العربية أو باللغتين العربية والانجليزية وبطريقة 
يصعب إزالتها :  
8.1  اسم ونوع الدهان وتصنيفه وفق بند 3 ونوع الأساس المستخدم أ أو ب أو جـ لكل تصنيف. 
8.2 اسم الصانع أو علامته التجارية  
8.3 بلد المنشأ 
8.4 اذا كانت الدهانات تصنع بتصريح فيجب أن يذكر ذلك  
8.5 رقم دفعة الإنتاج  
8.6 تاريخ الإنتاج شهر. سنة) – تاريخ انتهاء الصلاحية أو مدة الصلاحية من تاريخ الإنتاج.  
8.7 الحجم الصافي باللتر أو ما يعادله. 
8.8 طريقة الاستخدام والحد الأقصى لنسبة التخفيف بحيث يحتفظ الدهان بخواصه  
8.9 أي بيانات تحذيرية تتعلق بهذا الدهان  (مثال : قد يسبب تحسس عند ملامسته للجلد). 
8.10  تنبيه يحظر استعمال هذه العبوات في حفظ المواد  الغذائية. 
8.11 بيانات ايضاحية أخرى(  مثل ظروف التخزين  يحفظ في الظل تحت أشعة شمس غير مباشرة  
 وكذلك وفق البيانات الفنية للمادة( Technical and Safety Data Sheet )  .) 
8.12 وضع الشعار الدولي لبرنامج الأمم المتحدة الذي يوضح خطورة الدهان  
8.13 يذكر فيما اذا كان المنتجمطابق لهذه المواصفة القياسية . 
 
 مواصفة قياسيةكويتية                                                            
  
11 
 المصطلحات الفنية 
اخضاب مساحيق الأصباغ  Pigments  
الكيد Alkyd  
المقاومة للغسل مع الحك  Scrub Resistance  
تجعد Wrinkling  
تجلد Skinning  
تخدد، تجدر، تحبب  Crows footing  
تربنتين  Turpentine  
ترسيب، ترسب  Settling  
تسيلات Runs  
تشقق Cracking  
تقشر Flaking  
جاف بصلادة  Hard Dry  
جاف سطحيا  Surface Dry  
رش Spraying  
صبغ، دهان، طلاء، بوية  Paint  
صبغ (دهان) أولي  Primer  
طلاء بالدلفين  Rolling Coating  
طبقة، طلية  Coat  
طبقة رقيقة (فيلم  Film  
ظهارة، طلية نهائية  Finish Coat  
العتامة (نسبة التباين  Opacity  
عكس، انعكاس  Reflection  
قوام Consistency  
لزوجة Viscosity  
كامل اللمعة  Full Gloss  
مذيب Thinner  
مدة التجفيف (الجفاف  Drying Time  
مطفأ Flat  Mat 
مقاومة المؤثرات الجوية  Weathering Resistance  
مواد متطايرة  Volatile Matters  
 مواصفة قياسيةكويتية                                                            
  
12 
 الجهات التي اشتركت في وضع المواصفات القياسية 
 
-الهيئة العامة للصناعة  - إدارة المواصفات والمقاييس – إدارة مختبرات الجودة.  
-وزارة الأشغال العامة/ المركز الحكومي  للأبحاث والبناء. 
-المؤسسة العامة للرعاية السكنية.  
-شركة أصباغ جي تي سي المحدودة.  
-أصباغ ناشونال  
-شركة همبل للأصباغ البحرية  – الكويت. 
-شركة سايبس.  
-شركة أصباغ ام بي سي  MPC 
-شركة أصباغ كي بي سي KPC 
-شركة أصباغ جوتن